ne pe 
NE 
pe 
“SUR L'HIST. NATURELLE ÆT. LES. ARTS. 211 
& le fer forgé caffant à chaud, reftera indéterminé, jufqu’à ce que quelques 
Chimiftes ou Métalluroiftes puiffent en découvrir la caufe. 
… Le Mémoire de MM. Monge, Vandermonde & Berthollet, eft divifé 
en cinq parties; la première, développe les opérations que l'on fait fubir 
au fer, ou le travail du fer confidéré fous fes trois rapports; la feconde, 
préfente un extrait des recherches des Chimiftes & Mérallurgiftes qui les 
ont précédés ; la rroifième, eft un expofé de leurs propres recherches ; la 
quatrième , une explication des opérations par lefquelles on donne au 
fer fes différens états métalliques; & la cinquième a pour objet Le char- 
bon confidéré dans fon état de combinaifon avec le fer, & l’état où il 
cit au fortir de cerre combinaifon. 
La première opération que l’on fait fubir au fer, eft la fonte de fa 
mine ; la feconde, l’affinage du fer coulé; & la troilième., la gémentation 
du fer forgé, 
Il eft inutile d'entrer ici dans le détail des opérations que l'on fait fubir 
à la mine pour la convertir en fer coulé, Les perfonnes qui défireronc 
prendre des connoïflances fur ces manipulations, peuvent confulter les 
Ouvrages de MM. Swedémborg, Rinmann, Jars & Duhamel, & la partie 
des forges, par MM. de Courtivron & Bouchu, dans l’immenfe collection 
des Arts & Métiers, publiée par l'Académie Royale des Sciences. Nous, 
obferverons feulement avec MM, M. V. & B,. que, quelle que foit la mine 
employée, on obtient trois efpèces de fer @oulé: 1°. blanc, 2°. gris, &, 
3°. noir; que la fonte blanche eft plus caffante & plus fragile que les 
autres; la grife eft plus flexible que la précédente , & fe laifle plus 
facilement entamer, & la noire eft compofée de molécules moins adhé- 
rentes & qui s'émiettent avec plus de facilité. Së dans la fufion de la 
mine on.emploie le moins de charbon qu'il efl poffible, la fonte eft 
blanche ; elle devient grife lorfque dans La charge du fourneau on a 
Jufffamment augmenté Les dofes de charbon ; enfin , elle efl noire 
lorjqu'on force l'emploi de ce combuflible. Ainfr le charbon eff la feule 
caufe de la couleur que préfente La caffure de la fonte, & il contribue 
pour beaucoup à la duéilité imparfaite dont elle jouir & à la facilité 
plus ou moins grande avec laquelle elle fe laifle entamer. Ces trois 
caractères principaux du fer coulé, n’ont aucun rapport avec l’érat du 
fer forgé qui en réfulre. 
Le fer forgé ductil peut , s’il n’a pas le défaut d’être caffant à chaud 
ou à froid , être rendu plus doux, plus malléable en raifon du nombre de 
chaudes qu'il a efluyées & du nombre de fois qu'il a été forgé & replié fur 
lui-même. Tous les Mérallurgiftes favent que, pour amener le fer coulé 
à l’écar de fer forgé, il fau lui faire fubir une ou plufieurs fufons, felon 
la qualité du fer coulé, & la routine que l'on fuic dans chaque force, 
enfuire lui laiffer prendre un état pâreux à la dernière fufion, & le 
Tome XXIX, Part. II, 1786. SEPTEMBRE, Dd 2 
